KARAKTERISTIK KARBON AKTIF DARI LIMBAH DAUN NANAS (Ananas comosus) DENGAN AKTIVATOR H 3 PO 4 1 M
CHARACTERISTICS OF ACTIVE CARBON FROM WASTE LEAF PINEAPPLE (Ananas comosus) WITH 1 M H 3 PO 4 ACTIVATOR
Dian Kurnia Sari 1) , Melati Ireng Sari 2) 1,2) Program Studi Teknik Analisis Migas Politeknik Akamigas Palembang, 30257, Indonesia Corresponding Author E-mail : dian.212@gmail.com dan melatiireng@pap.ac.id
Abstract: Pineapple (Ananas cosmosus) which belongs to the Bromeliaceae family is a tropical and subtropical plant that is widely found in Indonesia. Pineapple plants must be replaced with new ones at harvest, while the leaves are only disposed of as waste from pineapple farmers which results in pineapple leaf waste continues to grow. One of the uses of activated  carbon  is  as  an  adsorbent.  The  manufacture  of  activated  carbon  is  carried  out  in  3  stages,  namely  the dehydration process, the carbonization process, and the activation process. To determine the characteristics of activated carbon using the method of analysis of water content, ash content, iodine absorption, and methylene blue SNI (06-3730- 1995). which aims to determine whether the pineapple leaf waste can be used as an absorbent. Based on the results of research on the Utilization of Pineapple Leaf Waste (Ananas comosus) as Raw Material for Activated Carbon with 1M H 3 PO ₄ Activator, it can be concluded that there are several stages of the process of making activated carbon consisting of: dehydration stage, carbonization stage, and activation. The results obtained on testing the characteristics of activated carbon  are  said  to  be  good  because  all  results  are  included  in  the  SNI  specification  (06-3730-19950).  The  results obtained on the methylene blue test using a UV/Vis spectrophotometer at a wavelength of 660 nm are said to be good because there is a decrease in absorbance and concentration.
Keywords: Pineapple Leaf, Adsorption, Characteristics of Activated Carbon
Abstrak : Tanaman  nanas  (Ananas  comosus)  yang  termasuk  famili  Bromeliaceae  merupakan  tumbuhan  tropis  dan subtropis  yang  banyak  terdapat  di  Indonesia.  Tanaman  nanas  harus  diganti  dengan  yang  baru  pada  saat  panen, sedangkan  daunnya  hanya  dibuang  sebagai  limbah  dari  petani  nanas  yang  mengakibatkan  limbah  daun  nanas  terus bertambah. Salah satu pemanfaatan karbon aktif adalah sebagai adsorben. Pembuatan karbon aktif dilakukan dengan 3  tahap  yaitu  proses  dehidrasi,  proses  karbonisasi,  dan  proses  aktivasi.  Untuk  mengetahui  karakteristik  karbon  aktif menggunakan  metode  analisa  kadar  air,  kadar  abu,  daya  serap  iodin,  dan  metilen  biru  SNI  (06-3730-1995).  yang bertujuan untuk mengetahui apakah limbah daun nanas tersebut bisa digunakan sebagai absorben. Berdasarkan hasil penelitian  tentang  Pemanfaatan  Limbah  Daun  Nanas  (Ananas  comosus)  sebagai  Bahan  Baku  Karbon  Aktif  dengan Aktivator H 3 PO ₄ 1M, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tahap proses pembuatan karbon aktif terdiri dari: tahap  dehidrasi,  tahap  karbonisasi,  dan  aktivasi.  Hasil  yang  di  dapatkan  pada  pengujian  kaarakteristik  karbon  aktif dikatakan  baik  karena  semua  hasil  masuk  dalam  spesifikasi  SNI  (06-3730-19950).  Hasil  yang  di  dapatkan  pada pengujian  metilen  blue  dengan  menggunakan  spektrofotometer  UV/Vis  pada  panjang  gelombang  660  nm  di  katakan baik karena terjadi penurunan absorbansi dan konsentrasi.
Kata kunci : Daun Nanas, Adsorpsi, Karakteristik Karbon Aktif

## 1. PENDAHULUAN
Adsorpsi  merupakan  suatu  metode pemisahan suatu campuran yang berfase fluida dimana  gas  tersebut  akan  diserap  pada permukaan  absorben.  Adsorben  yang  dapat digunakan banyak sekali, salah satunya adalah karbon  aktif.  Karbon  aktif   merupakan adsorben yang paling sering digunakan saat ini karena daya adsorpsi dan luas area permukaannya  paling  baik  diantara  absorben lainnya.
Karbon  aktif  merupakan  produk  dari proses  aktivasi  karbon  yang  kemampuan penyerapannya  lebih  tinggi  dan  memiliki kegunaan lebih banyak dari pada karbon biasa. Karbon  aktif  adalah  bentuk  karbon  yang menyerupai  arang  yang  berfungsi  untuk menyerap pengotor pada limbah. Karbon aktif bisa dibuat dari berbagai macam bahan selama bahan  tersebut  mengandung  karbon,  salah satunya  adalah  daun  nanas.   Tanaman  nanas (Ananas  comosus) merupakan  tanaman  yang
batangnya pendek. Nanas merupakan tanaman monokotil  dan  bersifat  merumpun  (bertunas anakan). Daunnya panjang sekali, pada tepinya tumbuh duri yang menghadap ke atas dan daun muncul  serta  terkumpul  pada  pangkal  batang. Daunnya mempunyai serat panjang (Sunarjono,  2008   dalam    Ari  Setiawan,  dkk., 2017).
Tanaman  nanas  harus  diganti  dengan yang  baru  pada  saat  panen,  sedangkan daunnya  hanya  dibuang  sebagai  limbah  dari petani  nanas.  tanaman  nanas  akan  dibongkar setelah  dua  atau  tiga  kali  panen  untuk  diganti tanaman  baru,  yang  mengakibatkan  limbah daun nanas terus  bertambah.  Adanya senyawa senyawa  karbon  seperti  selulosa  dan  lignin yang terdapat di dalam daun nanas, kandungan selulosa  yang  terkandung  dalam  daun  nanas sebesar 69,6-71%, dengan kandungan selulosa yang tinggi  serat,  daun nanas  dapat  di  jadikan sebagai  adsorben  logam  berat  karena  struktur rongga  dalam  selulosa  dapat  mengadsorbsi logam  berat.  Jenis  adsorben  yang  banyak  di kembangkan  untuk  adsorbsi  logam  berat adalah  karbon  aktif  (arang  aktif).  Sehingga daun nanas berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan  dasar  karbon  aktif  (Ari  Setiawan,  dkk., 2017).  Karbon  aktif  merupakan  padatan berpori  yang  mengandung  85%-95%   karbon (Idrus,  dkk.,  2013) bahan-bahan yang mengandung unsur
karbon dapat
menghasilkan  karbon  aktif  dengan  cara memanaskannya  pada  temperatur  tinggi.  Pori- pori tersebut dapat dimanfaatkan sebagai  absorben. Karbon aktif adalah karbon yang sudah mengalami aktivasi, sehingga luas permukaan menjadi lebih besar karena jumlah porinya  lebih  banyak,  karbon  aktif  memiliki struktur  amorf  dengan  luas  permukaan   300- 35.000 mm/g (Rohmah dan Redjeki,  2014).
Penelitian  ini  ditujukan  pada  limbah daun  nanas  yang  dapat  di  manfaatkan  dan dapat memberikan alternatif pengolahan limbah  perkebunan  daun  nanas.  Selain  itu, penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui karakteristik  produk  hasil  pembuatan  karbon aktif  dati  daun  nanas.  Proses  penelitian mengenai  pemanfaatan  daun  nanas  yang  akan dilakukan ini memiliki beberapa tahapan, yaitu
tahap pembuatan karbon aktif dari daun nanas, tahap  uji  karakterisasi    terhadap  karbon  aktif daun  nanas  yang  meliputi  uji  kadar  air,  kadar abu,  uji  daya  serap  iodin,  dan  uji  daya  serap metilen biru.

## 2. TEORI DASAR

## 2.1 Nanas
Tanaman  nanas  ( Ananas  cosmosus ) yang termasuk famili Bromeliaceae merupakan  tumbuhan  tropis  dan  subtropis yang  banyak  terdapat  di  Indonesia.  Bentuk daun nanas menyerupai pedang yang meruncing  diujungnya  dengan  warna  hijau kehitaman  dan  pada  tepi  daun  terdapat  duri yang  tajam.  Tergantung  dari  species  atau varietas tanaman, panjang daun nanas berkisar antara  55  sampai  75  cm  dengan  lebar  3,1 sampai  5,3  cm  dan  tebal  daun  antara  0,18 sampai  0,27  cm  (Hidayat,  2008).  Serat  nanas terdiri  atas  selulosa  dan  non  selulosa  yang diperoleh  melalui  penghilangan  lapisan  luar daun  secara  mekanik.  Lapisan  luar  daun berupa pelepah  yang terdiri atas sel kambium, zat  pewarna,  yaitu  klorofil,  xantofill  dan karoten  yang merupakan komponen kompleks dari  jenis  tanin,  serta  lignin  yang  terdapat  di bagian  tengah  daun.  Selain  itu  lignin  juga terdapat pada lamela dari serat dan dinding sel serat (Hidayat, 2008).
Tabel 2.1 Komposisi Kimia Serat Nanas
Komposisi Kimia Serat Nanas (%) Alpha selulosa 69,5-71,5 Pentosan 17,0-17,8 Lignin 4,4-4,7 Pektin 1,0-1,2 Lemak dan wax 3,0-3,3 Abu 0,71-0,87 Zat-zat lain (Protein, asam organik, dll) 4,5-5,3

## Sumber: Hidayat, 2008
Serat yang diperoleh dari daun nanas muda kekuatannya  relatif  rendah  dan  seratnya  lebih
pendek  dibanding  serat  dari  daun  yang  sudah  tua. Sama halnya dengan serat-serat alam lainnya yang berasal  dari  daun  ( leaf  fibres ),  secara  morfologi jumlah  serat  dalam  daun  nanas  terdiri  dari beberapa  ikatan  serat  ( bundle  of  fibres )  dan masing-masing  ikatan  terdiri  dari  beberapa  serat ( multi-celluler  fibre )  (Onggo,  2005).  Berdasarkan pengamatan dengan mikroskop, sel-sel dalam serat daun  nanas  mempunyai  ukuran  diameter  rata-rata berkisar  10  µm  dan  panjang  rata-rata  4,5  mm dengan  ratio  perbandingan  antara  panjang  dan diameter  adalah  450.  Rata-rata  ketebalan  dinding sel dari serat daun nanas adalah 8,3 µm. Ketebelan dinding sel ini terletak antara serat sisal (12,8 µm) (Rahmat,  2007).  Berikut  ini  gambar  mikroskopi selulosa daun nanas:
Sumber: Onggo, 2005 Gambar 2.2 Permukaan Selulosa Daun Nana

## 2.2 Karbon Aktif
Karbon  aktif,  atau  sering  juga  disebut sebagai arang aktif, adalah
suatu jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang  sangat  besar.  Hal  ini  bisa dicapai  dengan  mengaktifkan  karbon  atau arang  tersebut.  Hanya  dengan  satu  gram  dari karbon  aktif,  akan  didapatkan  suatu  material yang  memiliki  luas  permukaan  kira-kira sebesar 500 m 2 (didapat dari pengukuran adsorpsi gas nitrogen). Biasanya pengaktifan hanya bertujuan untuk memperbesar  luas  permukaannya  saja,  tetapi beberapa usaha juga berkaitan dengan meningkatkan  kemampuan  adsorpsi  karbon aktif itu sendiri.
Karbon  aktif  dapat  dibuat  dari  limbah daun  nanas  dengan  cara  di  karbonisasi  untuk menghasilkan  karbon  pada  suhu  yang  akan digunakan.  Selanjutnya  akan  memasuki  tahap
aktivasi  dengan  menggunakan  larutan  H 3 PO 4 dan melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya.
Karbon aktif merupakan padatan berpori  yang  mengandung  85  -  95%  karbon. Bahan-bahan  yang  mengandung  unsur  karbon dapat  menghasilkan  karbon  aktif  dengan  cara memanaskannya  pada  suhu  tinggi.  Pori-pori tersebut  dapat  dimanfaatkan  sebagai  agen penyerap (adsorben). Karbon aktif dengan luas permukaan  yang  besar  dapat  digunakan  untuk berbagai  aplikasi  yaitu  sebagai  penghilang warna,  penghilang  rasa,  penghilang  bau,  dan agen  pemurni  dalam  industri  makanan.  Selain itu juga karbon aktif banyak digunakan dalam proses  pemurnian  air  baik  dalam  proses produksi air minum maupun dalam penanganan limbah (Wu, 2004).
Tabel 2.2 Standar Kualitas Karbon Aktif Uraian Persyaratan Kualitas Butiran Serbuk Kadar Air (%) Maks. 4,5 Maks. 15 Kadar Abu (%) Maks. 2,4 Maks. 10 Daya Serap Terhadap Iodium (mg/g) Min. 650 Min. 750
Sumber: Pusat  Dokumentasi  dan  Informasi  Ilmiah  , LIPI, 1997

## 2.3 Adsorpsi
Adsorpsi  atau  penyerapan  adalah  fenomena fisika  dimana  suatu  proses  pemisahan komponen tertentu dari suatu fluida berpindah  ke  permukaan  zat  padat  yang menyerap  (adsorben).  Biasanya  partikel- partikel  kecil  adsorben  ditempatkan  dalam suatu  hamparan  tetap  dan  fluida  dialirkan melalui  hamparan  itu  sampai  adsorben mendekati  jenuh  dan  pemisahan  yang dikehendaki  tidak  dapat  berlangsung  lagi. Proses adsorpsi dapat  berlangsung jika suatu permukaan padatan dan molekul-molekul gas atau  cairan  dikontakan  dengan  molekul- molekul tersebut, maka di dalamnya terdapat gaya  kohesif  termasuk  gaya  hidrostatik  dan gaya  ikatan  hidrogen  yang  berkerja  diantara molekul seluruh material (Suryawan, Bambang  2005).  Sedangkan  pada  peristiwa
cairan,  adsorben  digunakan  misalnya  untuk menghilangkan warna pada hasil minyak dan pada  larutan  gula,  serta  menghilangkan  rasa dan  bau  air.  Adsorpsi  dari  fase  zat  cair digunakan  untuk  memisahkan  komponen- komponen  organik  dari  limbah  zat  cair, untuk  memulihkan  hasil-hasil  reaksi  yang tidak mudah dipisahkan dengan destilasi dan kristalisasi.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian ini dilakukan  seperti terlihat bagan alir penelitian pada gambar 3.1:

## Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1  Hasil  Analisa  Karakteristik  Karbon Aktif  Dari  Limbah  Daun  Nanas ( Ananas comosus )
Hasil  analisa  karbon  aktif  dari  limbah daun  nanas  ini  diperoleh  dengan  cara pemeriksaan  kadar  air,  kadar  abu,  dan  iodine dengan  metode  SNI  (06-3730-1995)  yang bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  limbah daun  nanas  tersebut  bisa  digunakan  sebagai absorben.
Dari  hasil  analisa  karbon  aktif  di dapatkan hasil data seperti pada tabel 4.1.

## Tabel 4.1 Hasil dari Analisa Karbon Aktif dari Limbah Daun Nanas
Data Uji Arang Daun Nanas Spesifikasi SNI 06- 3730-1995 Tanpa Aktivasi Aktivasi H 3 PO 4 Kadar  Air (%) 0,1815 6,7543 Max. 15 Kadar Abu (%) 7,04 1,37 Max. 10 Daya Serap Iodine (mg/g) 748,721 996,192 Min. 750 Tabel 4.2 Hasil Pengujian Karbon Aktif dengan Spektrofotometer UV/Vis
Menggunakan Metilen Blue
Ko n se n tras i (p p m ) ABS Laru tan S tan d ar Ko n se n tras i
Tan p a Ak ti v asi
(p p m ) ABS Tan p a Ak ti v asi Ko n se n tras i
Ak ti v asi H 3 PO 4 (p p m ) ABS Ak ti v asi H 3 PO 4
5 0,440 1,5 0,145 0,31 0,038 10 0,838 1,8 0,166 0,6 0,062 15 1,302 2,2 0,199 1,21 0,114 20 1,737 2,6 0,238 1,51 0,140 25 2,117 3,09 0,274 1,65 0,152
Gambar 3.3 Kurva Kalibrasi Larutan Standar, Tanpa Aktivasi, dan Aktivasi H 3 PO 4
1. Kadar air (SNI 06-3930-1995)
Kadar air adalah persentase kandungan air  pada  suatu  bahan  yang  dapat  dinyatakan berdasarkan  berat  basah (wet  basis )  atau berdasarkan berat kering ( dry basis ). Kadar air adalah  perbedaan  antara  berat  bahan  sebelum dan  sesudah  dilakukan  pemanasan.  Penentuan
y = 0,085x + 0,0114 R² = 0,9991 0 0,5 1 1,5 2 2,5 0 10 20 30 Konsentrasi  (ppm) A B S Studi Literatur Peroses Pembuatan Karbon Aktif berbasis Limbah Daun Nanas ( Ananas Comosus )
Proses Absorpsi Karbon Aktif dari Limbah Daun Nanas ( Ananas Comosus )
Pengujian Absorbsi karbon aktif Limbah Daun Nanas ( Ananas Comosus ) dengan
Metilen Biru menggunakan Spektrofotometer UV/VIS dengan panjang gelombang 660 Analisis Data Pengolahan Data Kesimpulan
kadar  air  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kandungan air yang berada dalam rongga atau menutupi  pori-pori  pada  arang  aktif  daun nanas.  Kandungan  air  yang  terdapat  pada arang  aktif  daun  nanas  dihilangkan  dengan menguapkan terlebih dahulu dengan oven pada suhu  110°C  selama  60  menit.  Tinggi  atau rendah  nya  kadar  air  menunjukkan  banyak atau  sedikitnya  air  yang  meutupi  pori-pori arang aktif. Kadar air yang rendah menunjukan  banyak  rongga  atau  celah  dalam pori  yang  dapat  ditempati  oleh  adsorban sehingga  adsorpsi  berlangsung  secara  optimal (Mu’jizah, 2010).
2. Kadar abu (SNI 01-4496-1998)
Kadar  abu  merupakan  campuran  dari komponen  anorganik  atau  mineral  yang terdapat  pada  suatu  bahan  pangan.  Bahan pangan  terdiri  dari  96%,  bahan  anorganik  dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral.  Kadar  abu  sangat  dipengaruhi terhadap  kualitas  karbon  aktif.  Keberadaan kadar  abu  yang  sangat  berlebihan  dapat menyebabkan terjadiya penyumbatan pori-pori karbon  aktif.  Penentuan  kadar  abu  bertujuan untuk  mengetahui  kandungan  mineral  yang tersisa  dalam  arang  aktif  karena  bahan  dasar pembuatan karbon aktif tidak hanya mengandung  senyawa  karbon  saja  melainkan terdapat  beberapa  mineral.  Mineral  umumnya akan hilang pada saat  proses karbonisasi  serta aktivasi  tetapi  masih  tertinggal  di  dalam  pori- pori  arang  aktif.  Kandungan  abu  akan mengakibatkan  kualitas  dari  arang  aktif  turun menyebabkan  penyumbatan  dari  pori  arang aktif  sehigga  akan  mempengaruhi  daya  serap pada adsorpsi (Herlandien, 2013 ).
3. Daya serap Iodin (SNI 06-3703-1995)
Iodine  merupakan  zat  makanan  yang tergolong ke dalam mineral mikro. Iodine atau iodium  merupakan  komponen  penting  dari hormon  tiroid,  dan  asupan  iodium  yang memadai  sangat  diperlukan  untuk  fungsi normal  tiroid.  Iodium  ada  di  dalam  tubuh dalam  jumlah  sangat  sedikit,  yaitu  sebanyak kurang  lebih  0,00004%  dari  berat  badan  atau 15  – 23 mg. Sekitar  75 % dari iodium ini ada di  dalam  kelenjar  tiroid.  Iodium  dapat diperoleh  dari  berbagai  jenis  pangan  dan
kandungannya  tergantung  asal  jenis  pangan tersebut  dihasilkan.  Penentuan  daya  serap iodin  bertujuan  untuk  menentukan  kapasitas adsorpsi arang aktif (Jankowska et al., 1991). 4. Metilen
Blue
Menggunakan Spektrofotometer UV/Vis PG 660 nm Spektrofotometer  Uv-Vis  merupakan spektrofotometer yang digunakan untuk pengukuran didaerah ultra violet  dan didaerah tampak.  Semua  metode  spektrofotometri berdasarkan  pada  serapan  sinar  oleh  senyawa yang ditentukan, Sinar yang digunakan adalah sinar yang semonokromatis mungkin. Spektrofotometer UV-Vis ( Ultra Violet- Visible )  adalah  salah  satu  dari  sekian  banyak instrumen  yang  biasa  digunakan  dalam menganalisa  suatu  senyawa  kimia.  Penentuan dengan menggunakan spektrofotometer UV/Vis  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai absorban  yang  telah  teradsorpsi  dimana absorban  berdanding  terbalik  dengan  adsorpsi semakin  besar  nilai  absorban,  maka  semakin kecil  nilai  adsorpsi  yang  dihasilkan  begitupun sebaliknya  semakin  kecil  nilai  absorban  maka semakin besar nilai adsorpsi yang dihasilkan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang sudah  dilaksanakan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Ada  beberapa  tahap  proses  pembuatan karbon  aktif  dari  limbah  daun  nanas ( Ananas  comosus )  terdiri  dari:  tahap dehidrasi, tahap karbonisasi, dan aktivasi.
2. Hasil  yang  didapatkan  pada  pengujian karakteristik  karbon  aktif  dari  limbah  daun nanas  ( Ananas  comosus )  dengan  aktivator H 3 PO 4 1 M menggunakan metode SNI (06- 3730-1995). Didapatkan kadar air:
0,7543%,  tanpa  aktivasi:  0,1815%.  Kadar abu:  1,32%,  tanpa  aktivasi:  7,04%.  Daya serap  iodin:  996,192  mg/g,  tanpa  aktivasi:
748,721 mg/g. Karakteristik yang didapatkan  dikatakan  baik  karena  semua hasil  masuk  dalam  spesifikasi  SNI  (06- 3730-1995).  Hasil  yang  didapatkan  pada pengujian metilen blue dengan menggunakan  spektrofotometer  UV/Vis
pada  panjang  gelombang  660  nm.  Pada sampel metilen  blue dan  karbon  aktif  yang di  aktivasi  menggunakan  H 3 PO 4 1M  pada konsentrasi  5  ppm,  10  ppm,  15  ppm,  20 ppm,  dan  25  ppm  di  dapatkan:  untuk sampel  dengan  konsentrasi  awal  5  ppm penurunan  absorbansiya  menjadi  0,038,  10 ppm  0,062,  15  ppm  0,114,  20  ppm  0,140, dan  25  ppm  0,152.  Dikatakan  baik  karena terjadi penurunan absorbansi dan konsentrasi.

## 5.2 Saran
Dapat  dilakukan  penelitian  selanjutnya dengan  menggunakan  sampel  limbah  dan dilakukan  pengujian  dengan  parameter  pH meter,  TSS,  TDS,  dan  dapat  dilanjutkan  lagi penelitian ini secara tuntas.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiany, H., Bahri, S dan Nurakhirawati. 2013. Kajian  Penggunaan  Arang  Aktif  Tongkol Jagung  Sebagai  Absorben  Logam  Pb  dengan Beberapa  Aktivator  Asam . Jurnal  Natural Science, 2 (3) : 75-86.
Budiono,  A.,  Suhartana,  Gunawan.  2006. Pengaruh  Aktivasi  Arang  Tempurung  Kelapa Dengan  Asam  Sulfat  Untuk  Adsorpsi  Metilen Biru . Laboratorium Kimia Anorganik,
Laboratorium  Kimia  Analitik.  Jurusan  Kimia, Universitas Diponogoro.
Herlandien,  Y.  L..  2013. Pemanfaatan  Arang Aktif  Sebagai  Adsorban  Logam  Berat  dalam Air  Lindi  di  TPA  Pakusari  Jember .  Jember: Universitas  Jember,  Fakultas  Matematika  dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Hidayat,  P..  2008. Teknologi  Pemanfaatan Serat  Daun  Nanas  sebagai  Alternatif  Bahan Baku  Tekstil .  Yogyakarta:  Vol.  13.  No.  2. Teknokin.
Imawati,  A..  2015. Kapasitas  adsorpsi  oleh arang  aktif  ampas  kopi  teraktivasi  HCL  dan Asam  Sulfat (Skripsi).  Pontianak:  FMIPA: Untan.
Mu’jizah, S.. 2010.
Pembuatan dan Karakteristik  Karbon  Aktif  dari  Biji  Kelor (Moringa  oleifera.  Lamk)  dengan  NaCl sebagai  Bahan  Pengaktif (Skripsi).  Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi Malang.
SNI..  1995. Arang  Aktif  Teknis,  Standard Nasional Indonesia . SNI 06-3730-1995. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
Setiawan,  A.,  Ab,  Shofiyani,  A.,  dan Syahbanu,  I..  2017. Pemanfaatan  Arang  Aktif untuk Adsorpsi Fe (II) . Universitas
Tanjungpura, Fakultas MIPA.